SÉANCE DU 29 AVRIL 1907. 916 



lancée chauflfé était sensiblement ép^ale à celle employée dans l'expérience précédemite. 

 Dans ces conditions, après une chauffe de 2.5 minîiles,'on obtient une masse tout à fait 

 analogue à celle qu'on obtient avec la stronliane, non fondue, fritée et qui, traitée par 

 l'eau, nous a également donné de Tacétylène, tandis que, dans leau alcaline, on pouvait 

 constater la présence de la baryte. 



Il résulte de nos expériences que la réduction de la baryte et de la stron- 

 tiane par le charbon peut être réalisée à une température voisine de celle 

 de la fusion du platine, avec formation des carbures correspondants. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la préparation et les propriétés d'une nouvelle variété 

 de chrome. Note de M. Jîixet du Jassoxxeix, présentée par M. Ditle. 



H. Moissan (') a signalé une faible solubilité dans le cuivre du chrome 

 préparé au four électrique. En chauffant une fonte de chrome borée (-), à 

 haute température, en présence d'une grande masse de cuivre, on pouvait 

 espérer que ce dernier dissoudrait l'excès de chrome et que l'on pourrait 

 obtenir, à l'état cristallisé, les combinaisons de ce métal avec le bore, par 

 un procédé analogue à celui qui a permis à M. P. Lebeau (^) de préparer 

 de nombreux siliciures. L'expérience a donné des résultats tout différents. 



Des foutes de chrome, contenant de lo à i5 pour loo de bore, ont été chaullees au 

 four électrique dans des creusets de magnésie en présence d'un grand excès de cuivre, 

 et maintenues pendant 3 ou 4 minutes à la température d'ébullition de ce métal. 

 L'examen au microscope d'une surface polie dans le culot obtenu a montré que l'a 

 masse n'était pas homogène; on distinguait au milieu de la coloration rouge du cuivre 

 un métal blanc brillant disséminé sous la forme de filaments très ténus ou rassemblé 

 en cristalliles dont l'aspect rappelait celui des cristaux, de neige. La masse a été dis- 

 soute dans l'acide azotique; la solution d'azotate de cuivre obtenue ne renfermait 

 qu'une très petite quantité d'azotate de chrome et ne contenait pas d'acide borique; 

 le résidu, lavé à l'acide azotique jusqu'à élimination complète du cuivre, présentait 

 l'apparence d'une boue spongieuse noirâtre; par des lavages à l'eau, il prenait brus- 

 quement un aspect métallique brillant, en même temps que le liquide se colorait en 

 brun très foncé. 



Le résidu métallique, lavé à l'eau et séché à l'étuve, était formé d'une mousse bril- 

 lante constituée par des filaments très fins, enchevêtrés, et par des cristallites groupés 

 en étoiles ou en feuilles de fougère; soluble dans l'acide chlorhydrique, à l'exception 

 d'un léger résidu d'oxyde de chrome fondu, très dense, de couleur vert foncé, il ne 



(•) H. Moissan, Comptes rendus, t. GXIX, 1894, p. i85. 



(-) BixET DU Jassonxeix, Coiuptes rendus, t. CXLIll, 1906, p. 897 et 1 149. 



(^) P. Lebeau, Comptes rendus, t. GXXXVI, 1908, p. a3f. 



